Chemische Motizen. 25 



2) Stanniol ans einer f r a n z ö s i s e li e n AV e r k s t ä i t e , . 

 lieierle bei der Analyse: 



99,85 pr. Cent. Zinn und 

 0,15 „ „ Antimon. 



3) lieber Antimon als Grund der Durchdringung 

 (Durchlöcherung) und des Auslaufens der Schmelz- 

 tiegel einer Glashütte ^N^ordfrankreichs. 



Die Besitzer jener Glashütte glaubten den Grund des 

 Auslaufens ihrer Tiegel in einer Verunreinigung der ange- 

 wendeten Soda suchen zu müssen, da mit schwefeis. Natron 

 an Stelle der Soda dieses Durchbohren nicht eingetreten war 

 und bekam ich desshalb Stücke eines solchen Tiegels zur 

 näheren Untersuchung zugesandt. Die circa 4 Centim. star- 

 ken und gut gebrannten TiegeKvände, waren an der Aus- 

 flussstelle trichterförmig bis zur halben Dicke zum Schmelzen 

 gekommen und befand sich dort eine schwarzgrün gefärbte 

 Glasmasse, von deren tiefliegendem Punkte aus ein rundes 

 Loch im Durchmesser von ^2 ^^^ 1 Cent. Durchmesser bis 

 nach Aussen fiihrte. An dieser äussern Seite nun fand sich 

 ein Ueberzug eines weissen Emails , dem schon durch Kochen 

 mit Salzsäure bedeutende Mengen Antimon entzogen werden 

 konnten. 



Beim Zerschlagen eines andern Stückes wurden nun 

 sogar Kugeln metallischen Antimons von bis zu ^j^^ Cent. 

 Durchmesser aufgefunden, die fast bis an die Aussenfläche 

 des Tiegels vorgedrungen waren und immer eine kegelförmig 

 verbreitete, dunkelgrün bis schvvarz gefärbte Glasmasse hinter 

 sich zurückgelassen hatten. 



Die von Eisenoxydul schwarz gefärbte Glasmasse, die 

 ganz auffällig von der farblosen, den übrigen Glasstücken 

 innen anhängenden Glasmasse abstach, enthielt nur sehr ge- 

 ringe Mengen .Vntimon, hingegen war die aussen rings um 

 das Loch verbreitete weisse Masse wesentlich ein Anti- 

 mon-Email. 



Die Herren hatten also ihrer Glasmasse eine Antimonver- 

 bindung zugesetzt, was sie auch später zugegeben haben. 



